43 
d) B i e g u n g: 
a. Quercus pedunculata: Elasticitätsgrenze 
271 Kg'r. ; Elasticitätsmodul 735 Kgr. ; Biegungsfestigkeit 
6* 18 Kgr. (Mikolaschek). 
ß. Ouercus sessiliflora: Elastizitätsgrenze 1.77 Kgr. ; 
Elasticitätsmodul 620 Kgr. ; Biegungsfestigkeit 4-53 Kgr. 
(Mikolaschek). 
e) Torsion. 
«. Quere us pedunculata: Elasticitätsgrenze 
0*54 Kgr. ; Elasticitätsmodul 785 Kgr. ; Torsionsfestigkeit 
0*97 Kgr. (Mikolaschek). 
ß. Quercus sessiliflora: Elasticitätsgrenze 0*4 Kgr. ; 
Elasticitätsmodul 612*5 Kgr. ; Torsionsfestigkeit 0*75 Kgr. 
(Mikolaschek). 
f) Abscheerung. Nach Karmarsch in der Richtung 
der Fasern o*6i bis 0*97 Kgr. 
ix. Quercus pedunculata: Abscheerungs-Eestig'keit 
parallel zur Faser 0*92 Kg*r. ; senkrecht zur Faser 3*49 Kgr. 
(Mikolaschek). 
ß. Quercus sessiliflora: Abscheerungs-Eestigkeit 
parallel zur Faser 07 Kgr. ; senkrecht zur Faser 1*9 Kgr. 
(Mikolaschek). 
Spaltbarkeit. Leicht und ziemlich g'lattspaltig. 
Härte. Wenn man den Widerstand, welchen die Sage 
beim Querschneiden von Stämmen erfährt, beim Buchenholz 
— 1 setzt, so ist derselbe beim Eichenholze ; frisch gefälltes 
EIolz vorausgesetzt; 1*09 (Orayer). 
Dauer. Eichenholz bei mildem Klima und im freien 
Stande erwachsen; liefert das dauerhafteste EIolz. Von ausser¬ 
ordentlicher Dauerhaftigkeit unter Wasser ; im Boden ; im 
Wind und Wetter ; unter Dach. An letzterem Orte mit 
der Zeit spröder werdend. Splint gewöhnlich nach wenigen 
Jahren im Freien eine Beute der Moderung ; unter Dach des 
Splintkäfers. 
Eigenthümlichkeiten. Waldriss ; Frost- und Strahlen¬ 
risse; Kernschäle ; Mondring; Krebs ; Kropf. Häufig brüchiges 
